30 ETUDE THERMOMAGNETIQUE 



des aciers au nickel rappelle, dans ses grandes lignes, 

 une courbe d'hystérésis, rabattue de 180°; les fig. 17, 

 correspondant à un champ intérieur de 10.000 unités 

 en rendent compte, et montrent que les surfaces des 

 cycles s'aplatissent et que l'irréversibilité diminue 

 progressivement, pour disparaître dans le fer. 



Les courbes supérieures a b c qui désignent les 

 valeurs successives de l'aimantation pendant la période 

 ascendante, sont analogues à celles du fer et des 

 réversibles, et semblent ne presque pas dépendre du 

 temps, tant que la disparition du magnétisme s'effectue 

 lentement. 



De la région c où ces courbes commencent à se cou- 

 der, la réversibilité disparaît, l'état du corps n'est plus 

 fonction seulement de la température et du champ, 

 mais aussi du temps, qui joue ici un rôle prépondé- 

 rant. 



Si l'on continue à chauffer, la substance perd alors 

 lès dernières traces de son magnétisme, et le point de 

 transformation ascendant est atteint. 



Lors de la chute des températures, les propriétés 

 magnétiques et autres garderont un certain temps 

 leurs caractéristiques paramagnétiques, tant que le 

 point de transformation descendant ô, n'aura pas été 

 dépassé, après quoi, l'aimantation, apparaissant pres- 

 que subitement, présentera au début une marche 

 ascendante très rapide et très peu stable. Si l'on prend 

 la précaution d'amener le corps à une température 

 suffisamment basse, pour obtenir de nouveau, lors du 

 chauffage, la valeur primitive de l'intensité d'aimanta- 

 tion, le cycle sera fermé, et l'on pourra, par des trai- 

 tements semblables, le parcourir autant de fois que 

 l'on voudra. 



Par analogie avec l'hvstérèse alternative, nous pour- 



